206

表面技術

小特集：新発想めっき技術〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

筆めっき／ブラシめっき
小a

岩㈱山本鍍金試験器（〒 151︲0051

仁子a

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5︲28︲1）

Brush Plating
Kimiko KOIWA aa

YAMAMOTO-MS Co., LTD.(5-28-1, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051)

Keywords : Brush Plating, Tampon Plating, Selective Plating, Electrochemical Metallizing

1 ．はじめに筆めっき（Brush Plating, Tampon Plating

2 ．筆めっきとはブラシめっき）と

筆めっきには無電解めっきおよび電解めっきの 2 種類があは電気めっき技術を利用した部分めっきのことで，一般的なる。どちらも被めっき物にめっき液含浸物を擦り付けるのは湿式めっきのようにめっき槽を用いることなく，専用治具，変わらないが，この場合の無電解めっきは金属イオンの置換

整流器そして処理液のみでめっきすることが可能である。こ反応を利用するいわゆる置換めっきのことを示す。この方法の技術は 1900 年代初頭に発明された。1937 年にはパリにてでのめっき液と被めっき物（素地金属）の関係を表 1 に示す 6）。

Georges Icxi と Charles Dalloz により発明されたとされ 1），電

現在，筆めっきでの無電解法は工業的にほとんど使用されて源に繋いだ金属棒をめっき液で染み込ませた布で覆い，これおらず，本報では以後筆めっきと記すのは電解めっきを使用を被めっき物へ触れさせることでめっきを施す。また同時期した場合を示すこととする。
次いで電解めっき用筆めっき装置を図 1，概略図を図 2 ににアメリカでも刷毛に電極をつけ液を含ませることで電気
2）めっきを施す特許が出されている 。アメリカでは航空宇宙，3）示す。この手法の原理は通常の電気めっきと同じである。筆

石油・ガス，発電，海洋，防衛分野にて使用されるなど 一具と呼ばれる専用治具を電解液が含まれた含浸材で覆い，筆般的な槽めっきとは別の工業的地位が確立している。特に航具を陽極，被めっき物を陰極にすることで，液を含んだ含浸空機業界では Electrochemical metallizing と呼ばれ大変普及し材が電解槽の役割を果たす。ここで，筆具が触れた部分が通ており 4）MIL 規格にも採用されている 5）。日本では当初，毛電し被めっき物へ還元析出することでめっきが施される。

筆にめっき液を含ませて使用したため主に“筆めっき”と呼筆めっきの特長を大きくまとめると以下の通りとなる。

ばれている。また美術工芸品分野では筆めっきの他“差しめっ①簡便な設備可搬性が高い。特に被めっき物が大型な場合も分解を必き”とも言い，小物部品への金めっきなどに使用されてきた。
現在では装身具，美術工芸品等の装飾分野の他，工業用とし要とせずにめっきが可能である。て大型の機械や印刷ロールの補修など重量物への部分めっき，②部分的なめっきが可能

更にプリント配線板の回路修復，電子部品の試作等，幅広い槽めっきのように被めっき物全体が液にふれないため，分野で活用されている。本報では筆めっき（ブラシめっき）の少量のマスキングを使用するだけで良い。また筆先の形状手法および応用技術について述べる。

を工夫することでより選択性のあるめっきを施すこともで
表1

金属塩

硫酸亜鉛
酢酸鉛
塩化第一スズ
硫酸銅
硝酸第二水銀シアン化銀カリウム
硝酸銀
塩化白金酸
塩化金酸

化学式
ZnSO4
Pb（CH3CO2）2
SnCl2
CuSO4
Hg（NO3）2
AgCN・KCN
AgNO3
H2PtCl6
HAuCl4

Zn×〇〇〇〇〇〇〇〇

めっき液と下地金属の関係
Pb××××〇×〇〇〇

Cu××××〇〇〇〇〇

素地金属
Fe×××〇〇×〇〇〇

Ni××××〇×〇〇〇

Sn×××〇〇×〇〇〇〇：析出する— 44 —Hg
×××××××〇〇
×：析出せずVol. 67, №4, 2016

207

筆めっき／ブラシめっき
電源－＋陰極電源

電源－－＋＋

陽極
筆具

筆具

被めっき物

被めっき物

筆具（陽極）(a) 槽めっき

筆具（陽極）

電解液を含んだ脱脂綿等

筆具（陽極）

電解液を含んだ毛筆
めっき皮膜

めっき皮膜

被めっき物（陰極）

被めっき物（陰極）(b) 筆めっき(c) 筆めっき（毛筆タイプ）

図2

筆めっき概略図

では補修のみならず微小部品に対して製造工程から筆めっき(c)を利用するケースも増えてきている。

3 ．装置および工程
(a)

3．1

筆具

実際にめっきをするにあたっては，まず処理面積や析出金属によって筆具を選ぶ。筆具の陽極部分は“筆先”とも呼ばれ容易に交換が可能である。浸漬めっきでは可溶性陽極を使(b)用することが多いため陽極は析出金属と同じものとするのが一般的だが，筆めっきでは必ずしもそうではない。比較的電(c)流密度が高く陽極面積が小さいため陽極が分極による不動態化（不溶化）を起こす可能性があるため，カーボンやステンレ

図1

ス，白金などの不溶性陽極を使用する場合が多い。ただし高筆めっき装置（a） 電源 （b） 電解液 （c） 筆具

速で厚付けするめっきの場合，可溶性陽極を使用することでめっき速度が向上する。またカーボンを用いる場合，導電性きる。

強化のために金属粉を混入させたものはめっき液汚染の原因③電解液および廃液が少量となるため，なるべく純度の高いものを使用する。またステ槽めっきに比べるとかなり少量の液でめっきを施すこと

ンレスの場合では一般に SUS316 を使用するが，塩化浴やアが可能であり，水洗も必要部分のみとなるため環境にやさルカリ浴では溶解し不純物となるので注意が必要である。

しい手法といえる。

めっき液を含ませる部分は筆めっきの名の通り毛筆タイプの筆めっきで得られためっき皮膜自体は槽めっきによるもの

筆具もあるが，工業的には電極に含浸材を巻きつけるタイプと同等のものとなる。また，筆めっきでは比較的高電流密度が主流である。それぞれの代表的な筆具を図 3 に示す。液をでかつ界面をこすりながらめっきすることから緻密な結晶と含ませる含浸材は布や脱脂綿，毛（化学繊維），フェルトなどなりやすく，そのため耐食性や耐摩耗性が高い皮膜を得られの繊維状のものやスポンジ等になるが，脱脂綿の場合は強度ることが特徴である。ただし，基本的に処理が一つずつの手が足りないためチューブガーゼを更にかぶせることを推奨し作業となるため量産品への対応や全面めっきには適用が難している。また含浸材で電極を覆うことはイオン供給のみならいというデメリットもある。

ず陰極と陽極が安易に接触してしまうのを防ぐ役割もある。
3．2

筆めっきの用途としては部分めっきに適するという特長を

電源

生かし，印刷ロールなどの摩耗やキズ部分の補修 7），彫金なバッテリーや電池を使用することもあるが，工業的には一どの装飾めっき，配線補修などに長年使用されてきた。最近

般に直流電源を用いる。使用目的によっては槽めっきよりも— 45 —

208

表面技術

トピックス

が一液が混合してしまった場合，密着不良など欠陥の原因と毛筆なる。
筆めっき処理の通電方法は定電圧電解が基本となる。電圧値は，液の種類，被めっき物の表面積，筆具の大きさによって最適な値となるように設定する。電圧が高過ぎると，皮膜カーボンにヤケ（コゲ）が発生するので注意しなければならない。また

含浸材

処理は電圧管理で行うが実際に流れた電流値を記録することで，被めっき面積（または陽極サイズ），処理時間とあわせて（片側をしっかり縛ります）皮膜厚さを推測することが可能となる。処理中はこまめに筆（脱脂綿の上にチューブガーゼをかぶせます）

チューブガーゼ

具を動かすことが必要となる。これは電解液が含浸材に含まれる分のみであるために金属イオンが枯渇しやすく，筆具を動かすことでめっき界面への電解液供給を促す意味がある。

（輪ゴムを３重に巻きます）

また，筆具を動かさず被めっき物側を動かす場合もあるが，その時はチューブによって含浸材に積極的にめっき液を供給
図3するなどの対応が必要である。そして，めっき処理後は洗浄

筆具

乾燥後，場合によっては研磨を加え表面を整えて仕上げる。
キズや打痕などの修復の場合は，初めにキズを埋める“肉電解電圧が高くなるため，それに合わせた電源が必要となる。

盛り”と呼ばれる厚付めっきを施し，その後周囲と慣らすよ

筆めっきは基本的に電圧制御で行うが，めっき膜厚管理のたうに余分な部分を研磨にて落とす方法をとる。またピンホー

めに電流値も合わせて確認できたほうが良い。他にも被めっル等深い凹部へのめっきが必要な場合は，スローイングパ

き物によっては，剥離やエッチング，活性化，電解洗浄などワー（Throwing power）が高い銅や銀めっきで埋め込み後，表も行うことがあるため，容易に極性反転ができる逆電スイッ

面に周囲と同じ金属でめっきをして外観を整える。またキズチが必要である。更に定電圧で行うため，短絡した場合を考の形状によってはめっき皮膜がコンフォーマル（Conformal）

え緊急停止スイッチや自動的に通電が切れるなど保安装置がとなり埋め込み修復が難しいこともあるので，キズ部分を更ついていることが望ましい。に削り深くするなど工夫が必要である。

3．3

めっき液および処理液

つまり，最適なめっき皮膜は，適切な電圧設定を行い，潤沢にめっき液を染み込ませた筆具を被めっき物にこすり付け

筆めっきに使用するめっき液は専用のものであり，槽めっることで生成される。

きと組成や濃度が異なるものが多い。単金属めっき液の他に合金めっき液など，前処理液も踏まえ多くの種類のめっき液

₄ ．応用展開が販売されている。代表的なめっき液とそれに対する筆先の材質について表 2 に示す。
3．4

被めっき物にめっき液を含ませた含浸材をこするようにし作業工程て成膜することを広義の筆めっきと定義するならば，含浸材

まず，めっきを成膜する部分以外はマスキングを行う。下を巻いたロールを回転させながら長尺のものに部分めっきを地に対して貴な金属でめっき処理を行う場合にはマスキング

する連続めっき装置はすでに使用されている 8）。槽めっきとの下にめっきが染み込んで置換反応を起こしたり，または異なり成膜したい部分とそうでない部分界面のみのマスキンめっき液で腐食が起きたりしないよう注意が必要である。前グで済むため，事前作業は比較的簡便となる。

処理に関しては通常の電気めっきと同様に脱脂，活性化処理

また，被めっき物に含浸材を密着させてめっきをするといの順で行い，間に水洗を挟んで十分に薬液を洗い流す。脱脂うことは，固形物を容易にかつ集中的に析出界面に供給でき処理については基本的に電解脱脂を行うが，液が混ざらないることを意味する。この点に着目し筆めっきの利用が検討さように筆具は各処理ごとに別個用意することが望ましい。万れているものに複合めっきが挙げられる。複合めっきは，コンポジットめっき（Composite Plating）とも呼ばれ，金属皮膜表2中に微粒子を分散させることによって皮膜の性質が飛躍的に

筆めっき液と対応する筆先の材質

めっき液名
ノーシアン金めっき
ノーシアン銀めっき
白金めっき
ロジウムめっきニッケルめっき（酸性）ニッケルめっき（中性）ニッケルタングステンめっき
銅めっき（酸性）
厚付け銅めっき（酸性）
錫めっき（酸性）
亜鉛めっき（酸性）
電解脱脂液
活性化液

向上し，金属や微粒子が単独では持ち得ない特性が発現する

筆先の材質のが特徴である。一般的な複合めっきでは浴中に皮膜に取り白金 / カーボン込みたい粒子等を分散しめっきを行うため，撹拌方法や被白金ニッケル / カーボン

めっき物の配置などが重要となり，また粒子の含有率によってはかなり過剰量の粒子が必要になる。その点，筆めっき技

カーボン術を応用した場合，比較的効率よく粒子を皮膜に取り込むことが可能となる。実際にシリンダ内面や機械部品への部分

銅
錫 / カーボン
亜鉛カーボン
カーボン

めっきとして炭化ケイ素（SiC）粒子を複合したものや 9），酸化アルミニウム（Al2O3）ナノ粒子を複合した報告がなされている 10）。またワイヤーソーへのダイヤモンド複合筆めっき— 46 —

Vol. 67, №4, 2016

209

筆めっき／ブラシめっきに関しては実用化されている 11）。

文

その他にも陽極酸化皮膜の着色法として筆具を利用したブ
ラッシュアノダイジング法などめっき以外の分野でも活用されている

献₁ ）A. Gendry ; Revue de l'électricité et de l'électronique, 63, 75（2006）.
₂ ）F. Conlin ; US Patent No.1545942（1925）.

12）。

₃ ）D. Vanek ; Products Finishing, 77, 172（2012）.

₅ ．おわりに₄ ）高田幸路 ; 表面技術, 49, 121（1998）.
₅ ）MIL-STD-865D 他

本報では筆めっきについて述べさせていただいた。筆めっ₆ ）加瀬敬年 ; 最新めっき技術, p.204（産業図書, 1983）.

きは歴史が古いが実際にどのように行うかあまり知られてい₇ ）伊藤竜男 ; 日本印刷学会誌, 47, 313（2010）.

ない。使い古された過去の技術と思われがちだが，槽めっき

₈ ）丸山と違う利点もあり応用範囲が広いため一部では再評価されつ清, 毛利秀明 ; 機能めっき, p.202（日刊工業新聞社, 1984）.

₉ ）L. X. Hong, Y. Shibai, Y. X. Hai ; Metal Finishing, 92,（11）, 76（1994）.

つあるように感じる。このような技術があることをご理解い

10） D. Lingzhong, X. Binshi, D. Shiyun, Y. Hua, W. Yixiong ; Surface

ただき，新たな技術の発展の一片に寄与できることを期待し

and Coatings Technology, 192, 311（2004）.

たい。
（Received February 12, 2016）11）千葉康雅, 谷泰弘, 榎本俊之 ; 日本機械学会論文集, 69, 303（2003）.
12）黒田孝一 ; 表面技術, 46, 415（1995）.

— 47 —